92 



In der Construction der Öfen scheinen nie wesentliche 

 ^'eriinderllng•en vorgekommen zu sein und auch in der Durch- 

 führung des Schmelzprocesses gab es wenig Fortschritt. 



1743 berichtet Ferch, dass man das Schmelzen dadurch 

 verbessert habe, „dass in einem Zugericht wöchentlich bei 

 fünf Oefen fünf Schichten in uno continuo ohne neuer Ofen- 

 aydnung geschmolzen werden". Es kommen sonach auf eine 

 A\'oche fünf Schichten mehr als früher und wird außerdem 

 das ..Aydnungskohl" erspart. 



1810 arbeitete man mit einförmigen Krummöfen von -1' 6" 

 Höhe im Ofenschachte, 27" Breite an der Vorwand und Brand- 

 mauer und 36" Länge zwischen Vorwand und Brandmauei-. Die 

 Zustellung war bei allen Arbeiten gleich : im Herde eine schiefe, 

 gegen die Vorwaud geneigte Fläche aus halbschwerem Gestübe 

 und in der Vorwand zwei Brillenöffnungen mit den Spuren in 

 die \^ortiegel. Die Windlieferung besorgten zwei Kastengebläse. 



Zum Rohschmelzen gattierte man die Gelberze, abgerösteten 

 Mittelerze, ausgelaugten Schwefelkiese, das Gruben- und Scheid- 

 klein, sowie die Schliche mit Gekrätz und Schlacken vom Stein- und 

 Schwarzkupferschmelzen derart, dass ein Durchschnittshalt von 

 2 bis 3 7o Kupfer resultierte. Auf ein Zumachen schmolz man 

 durch zehn zwölfstündige Schichten. In dieser Zeit wurden 17 bis 



19 Vormaßen ä 24 Ctr., sonach in 24 Stunden 80 bis 90 Ctr. mit 

 einem Kohlenaufwande von 90 Fass ä8 Cubikfuß auf 100 Ctr. Be- 

 schickung durchgesetzt. Auf 100 Ctr. Beschickung fielen 16 bis 



20 Ctr. Lech mit einem Halte von 12 bis 15 7o Kupfer. Die Leche 

 brannte man in drei bis vier Feuern zu und verschmolz dieselben 

 sodann auf Keichlech, wobei man bei strengem oder zähen Fluss 

 dadurch half, dass den Sätzen einige Tröge von den Rohvormaßen 

 zugesetzt wurden. Der erhaltene „Stein" oder Reichlech mit 40 

 bis 50 7o Kupfer wurde in acht Feuern geröstet und dann auf 

 Schwarzkupfer verschmolzen, die mitfallende Reichschlacke mit 

 1-5 bis 2% Kupfer aber den Rohvormassen zugetheilt. 



Beim Schwarzkupferschmelzen verwendete man taubes 

 Bergklein als Flussmittel und gab die Schlacke mit 3 bis 4^0 

 Kupfer an die Rohvorraassen, den Oberlech mit 60 bis 70°/o 

 Kupfer zu den folgenden Reichlechen. 



Die Schwarzkupfer hielten 90 bis 94 7o. 



